A評 価 条 件
1. 酸の純度等： メーカー（関東化学）, 酸の純度（Ultrapur）
2. 水の純度等： メーカーまたは製造機等（milipore MILLI-Q Advantage）, 純度(抵抗率18.2 MΩ cm、TOC 4ppb）
3. 洗ビンの容器の材質： （PFA）
4. 電解槽および電気化学測定装置名等： （北斗電工 HZ-5000）
5. 電解槽の容積： ca. 300 mL
6. 電解槽の洗浄方法： （濃硝酸浴中で加熱、冷却後、超純水で洗浄）
7. 回転電極の電極部の大きさ： 直径（ 5 mm）, チャンネルフロ-電極の場合には電極サイズ等：（）
8. 試験電極作製法： a. GC電極上にイオノマーと触媒の混合物を載せる, b. GC電極上に触媒を載せた上にイオノマーを滴下, c. その他（）
9. 回転電極の試験電極部： Pt/C担持量（ 29.75 µg cm-2）, イオノマー担持量（ 11.76 µg cm-2）
10. GC電極上への触媒担持方法（一回で担持、数度に分けて担持、その他の工夫などを簡潔に記述願います）：（自動滴下装置を使用し、触媒懸濁液10µLを3000滴に分けて滴下）
11. 試験電極作製時の加熱温度と時間： 25 ℃, 60 min
12. ORR特性評価における電解液中での電極の前処理：（CV：0.05～1.2 V、500 mV s-1、100 cycle(N = 1)、100 cycle(N = 2)）
13. ＯＲＲ評価測定前酸素吹込時間： 30 min
14.ＯＲＲ評価中の酸素吹込状況： a, 電解液中に吹き込み, b. 液上部流通, c. 停止, d. その他（）
15. 特記事項：

AFC-I10j / mA cm-2j / mA cm-20.50.0-0.5

N=1N=2-1.00.00.20.40.60.81.0E / V vs. RHE

N=1N=2200 rpm-2-41600 rpm

-60.0

0.2

0.4

0.6

0.81.0E / V vs. RHE

Fig.1 Pt/C 電極のサイクリックボルタモグラム

Fig.2 ＲＤＥ－ＯＲＲ 対流ボルタモグラム

1. 触媒（○印） ： a. FC-I1, b. FC-I2, c. FC-T1, d. FC-J1
2. ECSA （電気化学活性比表面積） ： 49.9 ｍ2 g-1-Pt(N = 1)、49.4 ｍ2 g-1-Pt (N = 2)
3. 縦軸： j / mA cm-2 (geometric) が望ましい
4. 横軸： E / V vs. RHE が望ましい
5. 電解液の種類と濃度： 種類（HClO4）、濃度（0.1 M）
6. 電解液量と温度： 液量（ca.270 mL）, 温度（ 30 ℃）
7. ECSA の評価法（○印） ： a. 水素吸着波, b. 水素脱離波, c. 吸着COの脱離波, d. その他（）-18. 電位走査速度： 100 mV s
9. 対極（○印） ： a. Pt板, b. Pt線, c. Pt黒, d. 炭素繊維
10. 参照電極（○印） ： a. RHE, b. Ag/AgCl, c. SCE
11. 上限電位、下限電位を変化させて測定した場合には、縦軸を少しずらして同一図に収める

1. 縦軸： j / mA cm-2 (geometric) が望ましい
2. 横軸： E / V vs. RHE が望ましい
3. ＯＲＲ評価の電解液温度（○印） ： a. 60 ℃,
b. 60 ℃以外で評価した場合の温度（ 30 ℃ ）4. 電極回転速度： 200、400、600、800、1200、1600rpm（例えば500～3000 rpmの範囲で６種類の速度)

A

FC-I1
00.85V (N = 1)
0.85V (N = 2)
0.90V (N = 1)
0.90V (N = 2)

-500
-1000

j -1 / A-1

-1500

N=1

評価前

評価後

N=2

評価前

評価後

-2000
-2500
-3000
-3500
-4000
-4500
-5000
00.05

0.1

ω

-1/2

0.15

0.2

0.25

-1 -1/2/ (rad s )Fig.3 Koutecky-Levich プロット
（電位 0.85 V 及び 0.90 V vs. RHEにおける値）
1. 電位 0.85 V および 0.90 V vs. RHEにおける活性化支配電流密度：@0.85 V; 969 A g-1-Pt, 1940 µA cm-2-Pt(N = 1)、730 A g-1-Pt, 1480 µA cm-2-Pt (N = 2)@0.90 V ; 234 A g-1-Pt, 469 µA cm-2-Pt (N =1)、178 A g-1-Pt, 359 µA cm-2-Pt(N = 2)
（再現性をみるため複数の結果を場合には数値を列挙）
2. 縦軸： j-1/ A-1 が望ましい
3. 横軸： ω-1/2/(rad s-1)-1/2 が望ましい
4. 電流値評価： a. カソーディック電位走査時,
b. アノーディック電位走査時,
c. その他（）

Fig.4 評価前後の試験電極表面の写真

A

FC-I2
00.5

j / mA cm-2

j / mA cm-2

1.0

0.0-0.5-1.0

N=1
N=2-1.5
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

E / V vs. RHE

N=1N=2200 rpm-2-41600 rpm-60.00.20.4

0.60.81.0

E / V vs. RHE

Fig.1 Pt/C 電極のサイクリックボルタモグラム

Fig.2 ＲＤＥ－ＯＲＲ 対流ボルタモグラム

1. 触媒（○印） ： a. FC-I1, b. FC-I2, c. FC-T1, d. FC-J1
2. ECSA （電気化学活性比表面積） ： 70.1 ｍ2 g-1-Pt(N = 1)、74.5 ｍ2 g-1-Pt (N = 2)
3. 縦軸： j / mA cm-2 (geometric) が望ましい
4. 横軸： E / V vs. RHE が望ましい
5. 電解液の種類と濃度： 種類（HClO4）、濃度（0.1 M）
6. 電解液量と温度： 液量（ca.270 mL）, 温度（ 30 ℃）
7. ECSA の評価法（○印） ： a. 水素吸着波, b. 水素脱離波, c. 吸着COの脱離波, d. その他（）-18. 電位走査速度： 100 mV s
9. 対極（○印） ： a. Pt板, b. Pt線, c. Pt黒, d. 炭素繊維
10. 参照電極（○印） ： a. RHE, b. Ag/AgCl, c. SCE
11. 上限電位、下限電位を変化させて測定した場合には、縦軸を少しずらして同一図に収める

1. 縦軸： j / mA cm-2 (geometric) が望ましい
2. 横軸： E / V vs. RHE が望ましい
3. ＯＲＲ評価の電解液温度（○印） ： a. 60 ℃,
b. 60 ℃以外で評価した場合の温度（ 30 ℃ ）4. 電極回転速度： 200、400、600、800、1200、1600rpm（例えば500～3000 rpmの範囲で６種類の速度)

A

FC-I200.85V (N = 1)
0.85V (N = 2)
0.90V (N = 1)
0.90V (N = 2)

-500
-1000

j -1 / A-1

-1500

N=1

評価前

評価後

N=2

評価前

評価後

-2000
-2500
-3000
-3500
-4000
-4500
-5000
00.05

0.1

ω

-1/2

0.15

0.2

0.25

-1 -1/2/ (rad s )Fig.3 Koutecky-Levich プロット
（電位 0.85 V 及び 0.90 V vs. RHEにおける値）
1. 電位 0.85 V および 0.90 V vs. RHEにおける活性化支配電流密度：@0.85 V; 1110 A g-1-Pt, 1590 µA cm-2-Pt(N = 1)、901 A g-1-Pt, 1210 µA cm-2-Pt (N = 2)@0.90 V ; 292 A g-1-Pt, 417 µA cm-2-Pt (N =1)、243 A g-1-Pt, 327 µA cm-2-Pt(N = 2)
（再現性をみるため複数の結果を場合には数値を列挙）
2. 縦軸： j-1/ A-1 が望ましい
3. 横軸： ω-1/2/(rad s-1)-1/2 が望ましい
4. 電流値評価： a. カソーディック電位走査時,b. アノーディック電位走査時,
c. その他（）

Fig.4 評価前後の試験電極表面の写真

A

FC-T10j / mA cm-2j / mA cm-2

0.5

0.0-0.5

N=1
N=2-1.0
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

E / V vs. RHE

N=1
N=2200 rpm-2-41600 rpm-60.0

0.20.40.60.81.0E / V vs. RHE

Fig.1 Pt/C 電極のサイクリックボルタモグラム

Fig.2 ＲＤＥ－ＯＲＲ 対流ボルタモグラム

1. 触媒（○印） ： a. FC-I1, b. FC-I2, c. FC-T1, d. FC-J1
2. ECSA （電気化学活性比表面積） ： 34.4 ｍ2 g-1-Pt(N= 1)、 32.8 ｍ2 g-1-Pt (N = 2)
3. 縦軸： j / mA cm-2 (geometric) が望ましい
4. 横軸： E / V vs. RHE が望ましい
5. 電解液の種類と濃度： 種類（HClO4）、濃度（0.1 M）
6. 電解液量と温度： 液量（ca.270 mL）, 温度（ 30 ℃）
7. ECSA の評価法（○印） ： a. 水素吸着波, b. 水素脱離波, c. 吸着COの脱離波, d. その他（）-18. 電位走査速度： 100 mV s
9. 対極（○印） ： a. Pt板, b. Pt線, c. Pt黒, d. 炭素繊維
10. 参照電極（○印） ： a. RHE, b. Ag/AgCl, c. SCE
11. 上限電位、下限電位を変化させて測定した場合には、縦軸を少しずらして同一図に収める

1. 縦軸： j / mA cm-2 (geometric) が望ましい
2. 横軸： E / V vs. RHE が望ましい
3. ＯＲＲ評価の電解液温度（○印） ： a. 60 ℃,
b. 60 ℃以外で評価した場合の温度（ 30 ℃ ）4. 電極回転速度： 200、400、600、800、1200、1600rpm（例えば500～3000 rpmの範囲で６種類の速度)

A

FC-T1
0.85V (N = 1)
0.85V (N = 2)
0.90V (N = 1)
0.90V (N = 2)0-1000
-2000

N=1

評価前

評価後

N=2

評価前

評価後

j -1 / A-1

-3000
-4000
-5000-6000
-7000
-8000
-9000
00.05

0.1

ω

-1/2

0.15

0.2

0.25

-1 -1/2/ (rad s )Fig.3 Koutecky-Levich プロット
（電位 0.85 V 及び 0.90 V vs. RHEにおける値）
1. 電位 0.85 V および 0.90 V vs. RHEにおける活性化支配電流密度：@0.85 V; 384 A g-1-Pt, 1115 µA cm-2-Pt(N = 1)、415 A g-1-Pt, 1265 µA cm-2-Pt (N = 2)@0.90 V ; 104 A g-1-Pt, 302 µA cm-2-Pt (N =1)、105 A g-1-Pt, 320 µA cm-2-Pt(N = 2)
（再現性をみるため複数の結果を場合には数値を列挙）
2. 縦軸： j-1/ A-1 が望ましい
3. 横軸： ω-1/2/(rad s-1)-1/2 が望ましい
4. 電流値評価： a. カソーディック電位走査時,
b. アノーディック電位走査時,
c. その他（）

Fig.4 評価前後の試験電極表面の写真

A

FC-J10j / mA cm-2j / mA cm-2

0.50.0-0.5-1.00.0

N=1
N=20.20.4

0.60.81.0

E / V vs. RHE

N=1
N=2200 rpm-2-41600 rpm-60.00.20.4

0.60.81.0

E / V vs. RHE

Fig.1 Pt/C 電極のサイクリックボルタモグラム

Fig.2 ＲＤＥ－ＯＲＲ 対流ボルタモグラム

1. 触媒（○印） ： a. FC-I1, b. FC-I2, c. FC-T1, d. FC-J1
2. ECSA （電気化学活性比表面積） ： 42.7 ｍ2 g-1-Pt(N = 1)、45.6 ｍ2 g-1-Pt(N = 2)
3. 縦軸： j / mA cm-2 (geometric) が望ましい
4. 横軸： E / V vs. RHE が望ましい
5. 電解液の種類と濃度： 種類（HClO4）、濃度（0.1 M）
6. 電解液量と温度： 液量（ca.270 mL）, 温度（ 30 ℃）
7. ECSA の評価法（○印） ： a. 水素吸着波, b. 水素脱離波, c. 吸着COの脱離波, d. その他（）-18. 電位走査速度： 100 mV s
9. 対極（○印） ： a. Pt板, b. Pt線, c. Pt黒, d. 炭素繊維
10. 参照電極（○印） ： a. RHE, b. Ag/AgCl, c. SCE
11. 上限電位、下限電位を変化させて測定した場合には、縦軸を少しずらして同一図に収める

1. 縦軸： j / mA cm-2 (geometric) が望ましい
2. 横軸： E / V vs. RHE が望ましい
3. ＯＲＲ評価の電解液温度（○印） ： a. 60 ℃,
b. 60 ℃以外で評価した場合の温度（ 30 ℃ ）4. 電極回転速度： 200、400、600、800、1200、1600rpm（例えば500～3000 rpmの範囲で６種類の速度)

AFC-J1
0.85V (N = 1)
0.85V (N = 2)
0.90V (N = 1)
0.90V (N = 2)0-500-1000

N=1

評価前評価後

N=2

評価前

評価後

j -1 / A-1-1500-2000-2500-3000-3500-4000-4500
-5000
00.05

0.1

ω

-1/2

0.15

0.20.25-1 -1/2/ (rad s )Fig.3 Koutecky-Levich プロット
（電位 0.85 V 及び 0.90 V vs. RHEにおける値）
1. 電位 0.85 V および 0.90 V vs. RHEにおける活性化支配電流密度：@0.85 V; 755 A g-1-Pt, 1769 µA cm-2-Pt(N = 1)、952 A g-1-Pt, 2086 µA cm-2-Pt (N = 2)@0.90 V ; 183 A g-1-Pt, 430 µA cm-2-Pt (N =1)、229 A g-1-Pt, 501 µA cm-2-Pt(N = 2)
（再現性をみるため複数の結果を場合には数値を列挙）
2. 縦軸： j-1/ A-1 が望ましい
3. 横軸： ω-1/2/(rad s-1)-1/2 が望ましい
4. 電流値評価： a. カソーディック電位走査時,b. アノーディック電位走査時,
c. その他（）

Fig.4 評価前後の試験電極表面の写真

A

評 価 条 件1. 酸の純度等： メーカー（関東化学）, 酸の純度（Ultrapur）
2. 水の純度等： メーカーまたは製造機等（milipore MILLI-Q Advantage）, 純度(抵抗率18.2 MΩ cm、TOC 4ppb）
3. 洗ビンの容器の材質： （PFA）
4. 電解槽および電気化学測定装置名等： （北斗電工 HZ-5000）
5. 電解槽の容積： ca. 300 mL
6. 電解槽の洗浄方法： （濃硝酸浴中で加熱、冷却後、超純水で洗浄）
7. 回転電極の電極部の大きさ： 直径（ 5 mm）, チャンネルフロ-電極の場合には電極サイズ等：（）
8. 試験電極作製法： a. GC電極上にイオノマーと触媒の混合物を載せる, b. GC電極上に触媒を載せた上にイオノマーを滴下, c. その他（）-2-2
9. 回転電極の試験電極部： Pt/C担持量（ 30.84 µg cm ）, イオノマー担持量（11.76 µg cm ）10. GC電極上への触媒担持方法（一回で担持、数度に分けて担持、その他の工夫などを簡潔に記述願います）：（自動滴下装置を使用し、触媒懸濁液10µLを3000滴に分けて滴下）
11. 試験電極作製時の加熱温度と時間： 25 ℃, 60 min
12. ORR特性評価における電解液中での電極の前処理：（CV：0.05～1.2 V、500 mV s-1、100 cycle(N = 1)、100 cycle(N = 2)）
13. ＯＲＲ評価測定前酸素吹込時間： 30 min
14.ＯＲＲ評価中の酸素吹込状況： a, 電解液中に吹き込み, b. 液上部流通, c. 停止, d. その他（）
15. 特記事項：

A

FC-T200.5

j / mA cm-2j / mA cm-2

1.00.0-0.5-1.0

N=1
N=2-1.5
0.0

0.2

0.4

0.60.81.0

E / V vs. RHE

N=1
N=2-2200 rpm-41600 rpm-60.0

0.20.40.60.81.0

E / V vs. RHE

Fig.1 Pt/C 電極のサイクリックボルタモグラム

Fig.2 ＲＤＥ－ＯＲＲ 対流ボルタモグラム

1. 触媒（○印） ： TEC10E50E
2. ECSA （電気化学活性比表面積） ： 67.3 ｍ2 g-1-Pt(N= 1)、71.9 ｍ2 g-1-Pt(N = 2)
3. 縦軸： j / mA cm-2 (geometric) が望ましい
4. 横軸： E / V vs. RHE が望ましい
5. 電解液の種類と濃度： 種類（HClO4）、濃度（0.1 M）
6. 電解液量と温度： 液量（ca.270 mL）, 温度（ 30 ℃）
7. ECSA の評価法（○印） ： a. 水素吸着波, b. 水素脱離波, c. 吸着COの脱離波, d. その他（）-18. 電位走査速度： 100 mV s
9. 対極（○印） ： a. Pt板, b. Pt線, c. Pt黒, d. 炭素繊維
10. 参照電極（○印） ： a. RHE, b. Ag/AgCl, c. SCE
11. 上限電位、下限電位を変化させて測定した場合には、縦軸を少しずらして同一図に収める

1. 縦軸： j / mA cm-2 (geometric) が望ましい
2. 横軸： E / V vs. RHE が望ましい
3. ＯＲＲ評価の電解液温度（○印） ： a. 60 ℃,b. 60 ℃以外で評価した場合の温度（ 30 ℃ ）4. 電極回転速度： 200、400、600、800、1200、1600rpm（例えば500～3000 rpmの範囲で６種類の速度)

A

FC-T2
0.85V (N = 1)
0.85V (N = 2)
0.90V (N = 1)
0.90V (N = 2)

0-500
-1000

N=1

評価前

評価後

N=2

評価前

評価後

j -1 / A-1

-1500
-2000
-2500
-3000
-3500
-4000
-4500
-5000
0

0.05

0.1ω

-1/2

0.15

0.2

0.25

-1 -1/2/ (rad s )Fig.3 Koutecky-Levich プロット
（電位 0.85 V 及び 0.90 V vs. RHEにおける値）
1. 電位 0.85 V および 0.90 V vs. RHEにおける活性化支配電流密度：@0.85 V; 807 A g-1-Pt, 1199 µA cm-2-Pt(N = 1)、826 A g-1-Pt, 1150 µA cm-2-Pt (N = 2)@0.90 V ; 234 A g-1-Pt, 349 µA cm-2-Pt (N =1)、221 A g-1-Pt, 308 µA cm-2-Pt(N = 2)
（再現性をみるため複数の結果を場合には数値を列挙）
2. 縦軸： j-1/ A-1 が望ましい
3. 横軸： ω-1/2/(rad s-1)-1/2 が望ましい
4. 電流値評価： a. カソーディック電位走査時,
b. アノーディック電位走査時,
c. その他（）

Fig.4 評価前後の試験電極表面の写真